Abstrak—Logam  timbal  (Pb)  merupakan  salah  satu  polutan yang  paling  banyak  digunakan  dalam  beberapa  kegiatan industri  seperti  penambangan,  peleburan,  pemurnian  minyak bumi,  percetakan,  produksi  pigmen,  dan  pembuatan  baterai. Logam timbal bersifat nonbiodegradable dan dapat terakumulasi  pada  organisme  hidup,  oleh  karena  itu  perlu dilakukan  penyerapan  ion  logam  timbal  dari  air  limbah sebelum  dilepaskan  ke  lingkungan.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah menentukan pengaruh penggunaan bahan baku biochar dan  dosis  penambahan  biochar  terhadap  penyisihan  logam berat Pb pada air tercemar. Penelitian ini menggunakan sampel buatan. Variasi yang dilakukan adalah penggunaan bahan baku biochar yang berbeda (sekam padi dan tongkol jagung). Serta dosis penambahan biochar ke dalam air tercemar (0; 4,8; 8; dan 16  gram).  Volume  larutan  yang  digunakan  sebesar  160  mL. Pengukuran  logam  berat  Pb  dalam  sampel  dilakukan  dengan menggunakan  AAS-Flame. Hasil  penelitian  yang  diperoleh yaitu  remediasi  air  tercemar  logam  berat  Pb  dengan menggunakan  biochar  dapat  menurunkan  konsentrasi  logam berat Pb pada air. Pada penggunaan jenis biochar yang berbeda diperoleh  hasil  biochar  tongkol  jagung  memiliki  nilai  persen penyisihan yang lebih tinggi dibanding biochar sekam padi pada dosis  penambahan  yang  sama.  Sedangkan  pada  dosis penambahan  biochar  diketahui  kadar  penambahan  yang optimal  dalam  menurunkan  kadar  logam  berat  Pb  adalah  16 gram  untuk  sekam  padi  dan  8  gram  untuk  tongkol  jagung dengan  masing-masing  dapat  menurunkan  kadar  logam  berat Pb sampai 95,43% dan 99,28% dengan waktu kontak 30 menit.
Kata Kunci—AAS-Flame, Biochar, Logam Berat Pb, Remediasi.

## I. PENDAHULUAN
ENCEMARAN  lingkungan  merupakan  isu  yang  paling menonjol  saat  ini,  seiring  dengan  peningkatan  jumlah pabrik yang bertujuan memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin  hari  terus  bertambah.  Pabrik-  pabrik  tersebut menghasilkan  limbah  yang  cukup  besar,  dan  bila  tidak  di kelola dengan baik dan bertanggung akan memberikan efek negatif  kepada  lingkungan.  Limbah  yang  dihasilkan  oleh pabrik mengandung berbagai unsur yang berbahaya bagi bagi kehidupan  manusia,  salah  satu  diantaranya  adalah  logam berat [1].
Salah  satu  logam  yang  memiliki  dampak  negatif  cukup berbahaya adalah logam timbal (Pb). Logam timbal bersifat nonbiodegradable dan  dapat  terakumulasi  pada  organisme hidup.
Beberapa metoda konvensional untuk menghilangkan ion Pb(II)  dari  fase  air  meliputi  presipitasi,  pertukaran  ion, penyerapan  secara  biologis,  filtrasi  membran,  elektrokimia, dan  adsorpsi.  Di  antara  metoda  tersebut  adsorpsi  adalah metode  yang  sederhana,  efektif,  dan  ekonomis  [2].  Selain efisien, proses adsorpsi juga menawarkan fleksibilitas dalam desain, operasi, dan dalam banyak kasus akan menghasilkan efluen dengan kualitas yang baik [3].
Kebanyakan  adsorben  yang  digunakan  dalam  proses adsorpsi adalah alumina, karbon aktif, silika gel, dan zeolit. Adsorben  tersebut  mempunyai  kemampuan  adsorpsi  yang baik  tetapi  tidak  ekonomis.  Dewasa  ini  sedang  digalakkan penelitian  mengenai  penggunaan  adsorben  alternatif  yang berasal  dari  alam,  dimana  selain  memiliki  kemampuan adsorpsi yang baik juga bersifat lebih  ekonomis. Salah  satu adsorben  yang  menjanjikan  adalah  limbah  organik  seperti limbah tanaman jagung, padi, pisang, dan lain-lain.
Biochar  adalah  material  padat  yang  mengandung  banyak karbon,  dibuat  dengan  membakar  bahan  organik  atau biomassa  dengan  sedikit  atau  tanpa  oksigen  (pirolisis). Metode  produksi  dan  sumber  material  menentukan  kualitas biochar. Biochar bisa diproduksi bersumber dari bahan yang banyak  kandungan  lignin  selulosa  dari  limbah  tanaman seperti  sekam  padi,  jerami  padi,  ataupun  tandan  kosong kelapa sawit dan limbah padat sagu [4].
Penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  karbon aktif  dari  sekam  padi  sebagai  adsorben  untuk  menyerap logam  berat  Timbal  (Pb)  diperoleh  hasil  bahwa  adsorpsi optimum ion logam Pb pada air limbah diperoleh pada massa adsorben 2 g waktu pengadukan 180 menit dengan efisiensi penyerapan 99,39% dan kapasitas adsorpsinya 0,1377 mg/g [5].  Penelitian  yang  dilakukan  mengenai  pemanfaatan tongkol  jagung  sebagai  adsorben  untuk  mengurangi konsentrasi logam timbal dan diperoleh hasil berat optimum yang  diperlukan  serbuk  tongkol  jagung  untuk  menyerap logam timbal sebesar 58,68 ppm adalah 80 mg dan persentase logam  timbal  yang  terserap  yaitu  96,92%.  Berat  optimum yang diperlukan arang tongkol jagung untuk menyerap logam timbal sebesar 58,68 ppm adalah 80 mg dan persentase logam timbal  yang  terserap  yaitu  97,29%.  Berat  optimum  yang diperlukan arang aktif tongkol jagung untuk menyerap logam timbal sebesar 58,68 ppm adalah 40 mg dan persentase logam timbal yang terserap yaitu 94,70% [6].
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  pada  penelitian  ini akan dilakukan remediasi air tercemar logam berat Pb dengan menggunakan biochar. Dosis yang digunakan yaitu 0; 4,8; 8; dan  16  gram  dengan  volume  larutan  160  mL.  Variasi  yang diuji  yaitu  pengaruh  penggunaan  bahan  baku  biochar  yang berbeda dan kadar penambahan biochar yang optimal dalam mendegradasi kadar logam berat Pb pada air yang tercemar.

## P

## Remediasi Logam Berat Pb dengan Menggunakan Biochar Sekam Padi dan Tongkol Jagung
Muhammad Januar Subarkhah dan Harmin Sulistiyaning Titah Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : harminsulis@gmail.com
Tabel 1. Karakteristik Biochar Parameter Penelitian Ini
Baku Mutu Biochar Sekam Padi (%) Biochar Tongkol Jagung (%) Kadar air 5,74 8,36 Maksimal 15% Kadar abu 42,55 11,93 Maksimal 10% Kadar volatile 11,51 16,17 Maksimal 25% Fixed carbon 40,2 63,54 Minimal 65%
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menentukan  pengaruh penggunaan  bahan  baku  biochar  dan  dosis  penambahan biochar  terhadap  penyisihan  logam  berat  Pb  pada  air tercemar.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Biochar
Biochar merupakan arang yang diproduksi menggunakan proses  pirolisis  yang  merupakan  pemanasan  bahan  organik menggunakan suhu tinggi dengan kadar oksigen yang rendah atau bahkan tanpa oksigen. Salah satu cara produksi biochar dari  karbonasi  dengan  pembakaran  biomassa  dilakukan dengan tanpa oksigen atau dengan  oksigen yang rendah yang di  kenal sebagai proses pirolisis. Suhu pada proses pirolisis merupakan  parameter  penting  dalam  proses  pembentukan biochar [7].

## B. Pirolisis
Pirolisis adalah proses dekomposisi termal bahan organik di  lingkungan  bebas  oksigen  atau  minim  oksigen  dengan kisaran  suhu  250  -  900  C.  Proses  ini  merupakan  strategi alternatif untuk mengubah limbah biomassa menjadi produk bernilai  tambah  seperti  biochar, syngas dan bio-oil .  Selama proses  tersebut,  komponen  lignoselulosa  seperti  selulosa, hemiselulosa  dan  lignin  mengalami  serangkaian  reaksi seperti  depolimerisasi,  fragmentasi  dan  ikatan  silang  pada suhu  tertentu  sehingga  menghasilkan  wujud  produk  yang berbeda-beda seperti padat, cair dan gas [8].

## 1) Pirolisis Lambat
Pirolisis  lambat  biasanya  ditandai  dengan  suhu  operasi yang rendah,  biasanya  kurang  dari  400  ºC  dengan  waktu pemanasan yang lama (Biasanya dalam jam atau bahkan hari untuk  produksi biochar),  laju  pemanasan  rendah  sekitar 0,01-2,0  ºC/detik.  Suhu  yang  rendah  pada  proses  pirolisis lambat  ( slow  pyrolisis ) menghasilkan  jumlah  biochar  yang lebih  tinggi  per  unit  bahan  baku, pada faktanya ketika suhu tinggi biasanya produksi biochar sekitar 50% [7].

## 2) Pirolisis Cepat
Proses  pirolisis  cepat  atau  juga  yang  dikenal  dengan sebagai  gasifikasi.  Pada  proses  ini  bahan  baku  biomassa dipanaskan dengan cepat yang menghasilkan proporsi bio-oil yang  lebih  besar  daripada  biochar  (60% bio-oil ,  20% biochar).  Pada  proses pirolisis  cepat (Fast  pyrolisis) suhu operasi  yang  diperlukan  lebih  dari  600  ºC  dengan  waktu operasi  yang  lebih  pendek  dengan  laju  pemanasan  sekitar lebih dari 10 o C/detik. Sehingga pirolisis cepat  memberikan laju reaksi yang lebih tinggi Karena suhu operasi yang lebih tinggi [7].

## D. Adsorpsi
Adsorpsi merupakan proses mengumpulkan zat yang ada dalam  larutan  pada  interface  yang  sesuai.  Adsorpsi  adalah operasi  perpindahan  massa  dalam  konstituen  fase  cair ditransfer  ke  fase  padat.  Adsorbat  adalah  substansi  yang dihilangkan  dari  fase  cair  pada interface .  Adsorben  adalah bahan padat, cair, atau gas dimana adsorbat diakumulasikan. Mekanisme  adsorpsi  dapat  diuraikan  menjadi  tiga  tahapan yaitu:
1. Fase bulk transfer yaitu perpindahan molekul yang akan diadsorp  menuju  ke  permukaan  partikel  adsorben. Setelah itu akan terjadi film difusi yaitu difusi adsorbat melalui  suatu  lapisan  film  yang  akan  mengelilingi partikel adsorben.
2. Difusi  pori  yaitu  molekul  adsorbat  dipindahkan  dari permukaan  partikel  adsorben  menuju  ke  dalam  pori adsorben.
3. Partikel menempel pada permukaan adsorben.

## E. Spektrofotometer Serapan Atom
Spektrofotometri serapan atom (SSA) merupakan metode yang didasarkan pada proses spektroskopi yaitu eksitasi dan emisi.  Metode  SSA  merupakan  metode  kuantitatif  yang digunakan untuk mengukur 70 unsur baik logam maupun non logam.  Prinsip  dari  SSA  adalah  hukum  Kirchhof  yang menyatakan  bahwa  gas  berpijar  mengabsorp  pada  bilangan gelombang yang sama seperti saat melakukan  emisi. Untuk
Tabel 3.
Efisiensi Penyisihan Logam Pb Setelah Adsorpsi Pada Waktu Kontak
0, 30, 60, dan 90 Menit Jenis Biochar Pengulangan Ke- Persen penyisihan Pb (%) t0 t30 t60 t90 Dosis 0 gram Kontrol 1 0 -21,491 -0,386 -1,56 2 0 -2,485 -4,622 -1,031 Rata-rata 0 -11,988 -2,504 -1,296 Dosis 4,8 gram Sekam Padi 1 0 72,901 78,755 82,221 2 0 81,975 83,695 85,166 Rata-rata 0 77,438 81,225 83,694 Tongkol Jagung 1 0 99,908 99,939 99,934 2 0 66,629 67,085 71,144 Rata-rata 0 83,269 83,512 85,539 Dosis 8 gram Sekam Padi 1 0 83,26 84,091 86,143 2 0 83,221 84,638 86,372 Rata-rata 0 83,241 84,365 86,258 Tongkol jagung 1 0 99,027 98,907 99,293 2 0 99,534 99,546 99,563 Rata-rata 0 99,281 99,227 99,428 Dosis 16 gram Tongkol Jagung 1 0 99,652 99,666 99,684 2 0 99,693 99,718 99,735 Rata-rata 0 99,673 99,692 99,71
.
Tabel 2.
Konsentrasi Logam Pb Setelah Adsorpsi Pada Waktu Kontak 0, 30,
60, dan 90 Menit Jenis
Biochar Pengulangan Ke- Konsentrasi Pb sisa (mg/L) t0 t30 t60 t90 Dosis 0 gram Kontrol 1 72,45 88,02 72,73 73,58 2 80,48 82,48 84,2 81,31 Rata-rata 76,465 85,25 78,465 77,445 Dosis 4,8 gram Sekam Padi 1 77,9 21,11 16,55 13,85 2 80,22 14,46 13,08 11,9 Rata-rata 79,06 17,785 14,815 12,875 Tongkol Jagung 1 80,36 0,074 0,049 0,053 2 78,84 26,31 25,95 22,75 Rata-rata 79,6 13,192 13 11,402 Dosis 8 gram Sekam Padi 1 77 12,89 12,25 10,67 2 81,89 13,74 12,58 11,16 Rata-rata 79,445 13,315 12,415 10,915 Tongkol jagung 1 83,83 0,816 0,916 0,593 2 89,63 0,418 0,407 0,392 Rata-rata 86,73 0,617 0,662 0,493 Dosis 16 gram Tongkol Jagung 1 90,46 0,315 0,302 0,286 2 86,26 0,265 0,243 0,229 Rata-rata 88,36 0,29 0,273 0,258
mengukur  suatu  unsur  menggunakan  SSA  harus  berbentuk atom bebas. Untuk itu, sampel harus dipanaskan sampai suhu minimal 2000 ⁰C [9].
SSA merupakan metode yang sangat tepat untuk analisis zat  pada  konsentrasi  rendah.  Teknik  ini  adalah  teknik  yang paling  umum  dipakai  untuk  analisis  unsur  yang  didasarkan pada emisi dan absorbansi dari uap atom. Komponen kunci pada  metode  ini  adalah  sistem  (alat)  yang  dipakai  untuk menghasilkan  uap  atom  dalam  sampel.  Cara  kerja  SSA berdasarkan atas penguapan larutan sampel, kemudian logam yang  terkandung  didalamnya  diubah  menjadi  atom  bebas. Atom tersebut mengabsorbsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda yang mengandung unsur yang akan  ditentukan.  Banyaknya  penyerapan  radiasi  kemudian diukur  pada  panjang  gelombang  tertentu  menurut  jenis logamnya.  Jika  radiasi  elektomagnetik  dikenakan  kepada suatu  atom  maka  akan  terjadi  eksitasi  elektron  dari  tingkat dasar  ke  tingkat  tereksitasi,  setiap  panjang  gelombang memiliki  energi  yang  spesifik  untuk  dapat  tereksitasi  ke tingkat yang lebih tinggi [10].

## III. METODE PENELITIAN

## A. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  mengontakkan  160  mL larutan Pb konsentrasi 100 mg/L dengan biochar pada variasi 0;  4,8;  8;  dan  16  gram.  Larutan  Pb  dikontakkan  dengan biochar  pada  kecepatan  pengadukan  150  rpm.  Selanjutnya
larutan  disaring  dengan  menggunakan  kertas  saring. Penelitian dilakukan pada 7 reaktor dengan masing-masing 2 kali  pengulangan,  sehingga  terdapat  total  14  reaktor. Pengujian  kadar  logam  berat  Pb  pada  sampel  larutan dilakukan pada waktu detensi ke 0, 30, 60 dan 90 menit. Pada penelitian ini ukuran partikel biochar adalah 60 mesh.

## B. Alat dan Bahan
Penelitian  ini  menggunakan  alat  Furnace,  oven,  Neraca analitik,  Magnetic  stirrer,  Sekop  Kecil,  Beaker  Glass, Erlenmeyer,  Pipet  Ukur  dan  propipet,  Ayakan  60  mesh. Bahan yang digunakan adalah Pb(NO 3 ) 2, sekam padi, tongkol jagung, dan akuades.

## C. Pembuatan Biochar

## 1) Biochar Sekam Padi
Sebanyak  500  g  sekam  padi  dicuci  dan  dikeringkan, kemudian dibakar selama 60 menit pada suhu 500 o C. Hasil pembakaran  kemudian  didinginkan  dalam  suhu  ruang, selanjutnya  biochar diayak  menggunakan  ayakan  ukuran partikel  60  mesh.  Biochar  yang  dihasilkan  kemudian dianalisis kadar air, kadar abu, kadar volatile, dan kadar fixed carbon .

## 2) Biochar Tongkol Jagung
Sebanyak  1  kg  tongkol  jagung  dicuci  dan  dikeringkan, kemudian  dipotong-potong  dengan  ukuran  3  -.5  cm. Selanjutnya dibakar selama 60 menit pada suhu 500 o C. Hasil pembakaran  kemudian  didinginkan  dalam  suhu  ruang,
Gambar 1. Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi Pb dengan menggunakan biochar sekam padi, volume larutan 160 mL.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40
50 60 70 80 90 100 % Pe ny is ihan Pb
Waktu kontak (menit)
Dosis 4,8 g Dosis 8 g
Dosis 16 g
selanjutnya  biochar diayak  menggunakan  ayakan  ukuran partikel  60  mesh.  Biochar  yang  dihasilkan  kemudian dianalisis kadar air, kadar abu, kadar volatile, dan kadar fixed carbon .

## D. Pembuatan Sampel Air Tercemar Logam Berat Pb
Pembuatan  larutan  induk  Pb  1000  ppm  dengan  cara melarutkan  sebanyak  1,6  gram  serbuk  Pb(NO 3 ) 2 ke  dalam labu ukur 1L, kemudian ditambah aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan.
Pembuatan  larutan  baku  Pb  100  mg/L  dipipet  10  mL larutan induk logam Pb 1000 mg/L dan dimasukan ke dalam labu ukur 100 mL. Ditambahkan aquades sampai tanda batas.

## E. Analisis dan Pengolahan Data
Pengujian  proksimat  dengan  parameter  kadar  air,  kadar abu, kadar volatil, kadar fixed carbon menggunakan metode analisis  ASTM  dan  hasilnya  dibandingkan  dengan  SNI  06- 3730-1995  tentang  persyaratan  arang  aktif.  Konsentrasi logam berat Pb dianalisis menggunakan metode Spektrofotometri Serapan atom (SSA) sesuai dengan SNI 13- 6974-2003. Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel menggunakan software microsoft excel untuk selanjutnya di plot  ke  dalam  grafik  penyisihan  logam  berat  Pb  terhadap variasi ukuran partikel biochar. Untuk mengetahui perentase penyisihan logam berat Pb dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan rumus berikut:
Effisiensi penyisihan (%) = 𝐶𝑜 − 𝐶𝑒 𝐶𝑜 × 100%
Keterangan:
Co = Konsentrasi awal Pb (mg/L) Ce = Konsentrasi akhir Pb (mg/L)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Karakterisasi  Biochar  Sekam  Padi  dan  Tongkol  Jagung dengan Uji Proksimat
Analisis  proksimat  dilakukan  untuk  mengetahui  kualitas biochar  dari  sekam  padi  yang  dibuat  apakah  sudah  sesuai
dengan  SNI  06-3730-1995  tentang  persyaratan  arang  aktif. Hasil uji karakterisasi biochar dari sekam padi dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan kadar air, kadar abu, kadar volatil, dan  fixed  carbon  yang  dihasilkan  oleh  biochar  sekam  padi. Pada proses pirolisis, selulosa dan lignin dalam sekam padi akan  membentuk  char  dan  terjadi  peningkatan  kadar  fixed carbon pada biochar, ini terjadi karena pada suhu tinggi kadar volatil akan terlepas. Kadar air, kadar abu, dan kadar volatil yang  rendah  dengan  kandungan  fixed  carbon  yang  tinggi merupakan kriteria yang baik untuk produksi karbon aktif.
Besar  kecilnya  nilai  fixed  carbon  dipengaruhi oleh kadar abu  dan  kadar  volatil.  Rendahnya  nilai  fixed  carbon  ini disebabkan oleh tingginya kadar abu dari biochar sekam padi dan tongkol jagung.

## B. Hasil Adsorpsi Ion Pb

## 1) Hasil Laboratorium Kualitas
Nilai  konsentrasi  logam  Pb  setelah  dilakukan  proses adsorpsi  disajikan  pada  Tabel  2.  Sedangkan  Efisiensi penyisihan logam Pb disajikan pada Tabel 3 .

## 2) Pengaruh Jenis Biochar Terhadap Adsorpsi Ion Pb
Jenis  biochar  merupakan  salah  satu  faktor penting dalam proses  adsorpsi,  karena  dapat  mempengaruhi  kapasitas adsorpsi  adsorben.  Tabel  3.  menunjukkan  logam  Pb  tanpa penambahan  biochar  cenderung  tidak  mengalami  kenaikan persen penyisihan pada setiap peningkatan waktu kontak. Hal ini disebabkan tidak ada yang mengikat logam Pb sehingga konsentrasi logam Pb pada larutan tidak berkurang.
Pada  penambahan  biochar  sekam  padi  maupun  biochar tongkol jagung dengan dosis 4,8 g/160 mL larutan mengalami kenaikan  persen  penyisihan  pada  setiap  peningkatan  waktu kontak.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  penurunan konsentrasi  logam  Pb.  Pada  waktu  kontak  30  menit, persen penyisihan untuk adsorben sekam padi 77,43% dan tongkol jagung 83,26%. Kemudian mengalami kenaikan pada menit ke-60  dengan  persen  penyisihan  81,22%  (sekam  padi)  dan 83,51% (tongkol jagung). Selanjutnya pada waktu kontak 90 menit, persen penyisihan untuk adsorben sekam padi 83,69%
Gambar 2. Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi Pb dengan menggunakan biochar tongkol jagung, volume larutan 160 mL.
0 20 40 60 80 100 0 10 20 30
40 50 60 70 80 90 100 % Pe ny is ihan Pb Waktu kontak (menit) Dosis 4,8 g Dosis 8 g
Dosis 16 g
dan  tongkol  jagung  85,53%.  Pada  dosis  penambahan  4,8  g biochar  tongkol  jagung  memiliki  nilai  persen  penyisihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biochar sekam padi.
Peningkatan persen penyisihan pada penambahan dosis 8 g/160 ml larutan lebih tinggi dibanding dosis 4,8 g/160 mL larutan.  Pada  waktu  kontak  30  menit,  persen  penyisihan untuk  adsorben  sekam  padi  83,24%  dan  tongkol  jagung 99,28%.  Kemudian  mengalami  kenaikan  pada  menit  ke-60 dengan persen penyisihan 84,36% (sekam padi) dan 99,27% (tongkol jagung). Selanjutnya pada  waktu kontak 90 menit, persen  penyisihan  untuk  adsorben  sekam  padi  86,25%  dan tongkol jagung 99,42%. Pada dosis penambahan 8 g/160 mL biochar  tongkol  jagung  memiliki  nilai  persen  penyisihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biochar sekam padi.
Pada penambahan dosis 16 g/160 mL terjadi peningkatan persen penyisihan seiring dengan penambahan waktu kontak. Pada  waktu  kontak  30  menit,  persen  penyisihan  untuk adsorben  sekam  padi  95,43%  dan  99,67%  untuk  adsorben tongkol jagung. Kemudian mengalami kenaikan pada menit ke-60  dengan  persen  penyisihan  95,96%  untuk  adsorben sekam  padi  dan  99,69%  untuk  adsorben  tongkol  jagung. Selanjutnya pada waktu kontak 90 menit, persen penyisihan untuk  adsorben  sekam  padi  96,33%  dan  99,71%  untuk adsorben tongkol jagung.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa biochar tongkol jagung memiliki nilai persen penyisihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biochar sekam padi. Hal ini dapat disebabkan  karena  biochar  tongkol  jagung  memiliki  kadar fixed carbon yang lebih tinggi dibanding biochar sekam padi. Dengan  demikian  biochar  yang  terbuat  dari  tongkol  jagung memiliki kemampuan adsorpsi logam Pb lebih baik.

## 3) Pengaruh Dosis Biochar Terhadap Adsorpsi Ion Pb
Dosis  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  proses adsorpsi,  karena  dapat  mempengaruhi  kapasitas  adsorpsi adsorben.  Persen  penyisihan  tertinggi  pada  biochar  sekam padi terjadi pada dosis 16 g/160 mL. Pada dosis ini, persen penyisihan mencapai 95,43% untuk adsorben biochar sekam padi  dengan  waktu  kontak  30  menit.  Sehingga  diketahui bahwa  dosis  optimum  untuk  biochar  sekam  padi  adalah  16 gram.  Sedangkan  persen  penyisihan  pada  penambahan biochar tongkol jagung dengan dosis 8 g dan 16 g memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Persen penyisihan logam Pb dengan  menggunakan  biochar  tongkol  jagung  mencapai 99,28%  pada  penggunaan  dosis  8  g  dan  99,67%  pada penggunaan dosis 16 g dengan waktu kontak masing-masing 30  menit.  Oleh  karena  itu,  dengan  mempertimbangkan kemungkinan pengaplikasian penggunaan adsorben, dosis 8 g/160 mL dinggap lebih dapat digunakan.
Kenaikan jumlah adsorben yang ditambahkan berbanding lurus  dengan  persen  penyisihan  Logam  Pb.  Peningkatan persen  adsorpsi  disebabkan  oleh  meningkatnya  luas permukaan  adsorben,  sehingga  menambah  jumlah  tempat berlangsungnya proses adsorpsi.

## 4) Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Adsorpsi Logam Pb
Waktu  kontak  merupakan  salah  satu  parameter  yang penting  dalam  proses  adsorpsi.  Waktu  kontak  berpengaruh pada jumlah adsorbat yang terserap. Selain itu, waktu kontak diperlukan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai  kesetimbangan  adsorpsi  dan  memperkirakan
kemungkinan  pengaplikasian  adsorben  dalam  pengolahan limbah cair.
Gambar  1  dan  Gambar  2  menunjukkan  bahwa  persen penyisihan  logam  Pb  mengalami  kenaikan  seiring  dengan meningkatnya  waktu  kontak,  sehingga  konsentrasi  adsorbat semakin  berkurang.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  lama adsorben  dikontakkan  dengan  adsorbat,  maka  penyerapan oleh  adsorben  akan  meningkat,  sehingga  logam  Pb  yang tersisa pada larutan semakin berkurang.
Persentase  adsorpsi  terus  meningkat  pada  seiring bertambahnya  waktu  kontak  antara  adsorbat  dengan adsorben.  Hal  ini  dapat  dikarenakan  pada  awal  proses adsorpsi permukaan karbon aktif masih sebagian yang terisi, sehingga  adsorbat  masih  memungkinkan  untuk  terserap. Namun  semakin  lama  waktu  kontak,  proses  adsorpsi  akan mencapai  keadaan  setimbang.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena permukaan  adsorben  telah  terisi  atau  berikatan  dengan adsorbat, sehingga walaupun proses adsorpsi terus dilakukan tidak  terjadi  peningkatan  prosentase  adsorpsi.  Berdasarkan Gambar  2  diketahui  bahwa  setelah  30  menit  peningkatan efisiensi penyisihan logam Pb tidak mengalami peningkatan secara signifikan.
Proses  adsorpsi  yang  melambat  dapat  diakibatkan  oleh jenuhnya  tempat  berikatan  pada  adsorben  dan  telah tercapainya  kesetimbangan.  Jadi,  waktu  optimum  pada penelitian  kali  ini  adalah  30  menit,  dengan  persen  adsorpsi 95,43% (dosis 16 g) untuk biochar sekam padi dan 99,28% (dosis 8 g) untuk biochar tongkol jagung.

## V. PENUTUP
Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  berdasarkan  hasil penelitian  adalah  pada  dosis  yang  sama  biochar  tongkol jagung  memiliki  persen  penyisihan  yang  lebih  tinggi dibanding  biochar  sekam  padi.  Jenis  biochar  yang  paling optimum untuk mengurangi kadar logam Pb dalam air adalah biochar yang terbuat dari tongkol jagung.
Dosis  optimum  untuk  mengurangi  konsentrasi  logam  Pb dalam air adalah 16 g untuk biochar sekam padi dan 8 g untuk biochar  tongkol  jagung  dengan  persen  penyisihan  masing- masing mencapai 95,43% dan 99,28% pada waktu kontak 30 menit. Pada waktu kontak 30, 60, dan 90 menit tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi penyisihan Pb.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  B.  Hidayat,  “Remediasi  tanah  tercemar  logam  berat  dengan menggunakan biochar,” J. Pertan. Trop. , vol. 2, no. 1, pp. 51-61, 2015.
[2]  I.  Lestari,  M.  Mahraja,  F.  Farid,  D.  R.  Gusti,  and  E.  Permana, “Penyerapan  ion  Pb(II)  menggunakan  adsorben  dari  limbah  padat lumpur aktif pengolahan air minum,” Chem. Prog. , vol. 13, no. 2, 2020.
[3]  F. Fu and Q. Wang, “Removal of heavy metal ions from wastewaters: a review,” J. Environ. Eng. , vol. 92, no. 3, pp. 407--418, 2011.
[4]  A.  Sasmita,  S.  Elystia,  and  S.  M.  Fajri,  “Penyisihan  logam  berat  Pb pada  tanah dengan penambahan biochar sekam padi,” J. Ris. Teknol. Ind. , vol. 15, no. 2, pp. 268--278, 2021.
[5]  A. Halim, J. Romadon, and M. Y. Achyar, “Pembuatan adsorben dari sekam  padi  sebagai  penyerap  logam  berat  tembaga  (Cu)  dan  timbal (Pb) dalam air limbah,” Sustain. Environ. Optim. Ind. J. , vol. 3, no. 2, pp. 66--74, 2021.
[6]  D. A. Ningsih, I.  Said, and P. Ningsih, “Adsorpsi  logam timbal  (Pb) dari larutannya dengan menggunakan adsorbrn dari tongkol jagung,” J. Akad. Kim. , vol. 5, no. 2, pp. 55--60, 2016.
[7]  F.  M.  Nurahma,  “Pengaruh  Suhu  pada  Pembuatan  Biochar  sebagai
Komponen  Teknologi  untuk  Menurunkan  Kadar  Logam  Berat Cadmium  (Cd)  pada  Tanah  Tercemar  Lumpur  Lapindo  di  Sidoarjo Jawa Timur,” Departemen Teknik Lingkungan: Universitas Brawijaya, 2019.
[8]  S. Herlambang, D. Yudhiantoro, M.  Gomareuzzaman,  and I.  Lestari, Buku  Ajar  Biochar  Amandemen  Tanah  dan  Mitigasi  Lingkungan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat . Yogyakarta:
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, 2021. [9]  F.  Rouessac  and  A.  Rouessac, Chemical  Analysis:  Modern Instrumentation Methods and Techniques . New Jersey: John Wiley & Sons, 2022.
[10]  I.  W.  Suarsa,  “Kinetika  Adsorpsi  Timbal  (Pb)  pada  Berbagai Absorban,” Departemen Kimia: Universitas Udayana, 2015.